745２に示す．母材部の引張試験は，供試ままの母材部よりはじめに丸棒もしくは矩形の引張試験片を，全溶着金属部の引張試験は所定の施工方法によって溶接施工された溶接部よ本稿は，厚鋼板，薄鋼板およびそれらの溶接構造物の各種試験法について概説する．

り，一般的にはその平行部が純粋な溶着金属からなる丸棒引張試験片を，継手引張試験片は一般的には溶接線方向に直行した方向，且つ，平行部内に溶着金属と熱影響

厚鋼板および溶接構造物の試験法
2.1

部，規格によっては母材部を含む矩形の引張試験片を採概要

厚鋼板を使用して製作される鋼構造物は多岐に渡っており，その安全性・信頼性を確保するために材料・溶接部には様々な試験が適用される．その一例として図1に溶接部に適用される試験法を分類して示すが，主に溶接施工の健全性を評価する非破壊試験と，溶接部が最終的に帰するところの規格要求性能を満足していることを確認するための破壊試験に分類される．本項では後者の破壊試験方法の内，一般的に実施される数項目に関して概説することとする．
2.2

引張試験

引張試験は，材料および溶接部の引張応力に対する弾性挙動，塑性挙動，破断強度を測定，さらに継手引張試
験においては加えてその破断位置を把握する目的で行われる試験であり，一般的な評価指標としては，降伏点，引張強さ，伸び（一様伸び，破断伸び），絞り値等があり，それぞれの測定値が，準拠する規格で要求されるところの材料特性を満足しているかどうかを評価する試験である．
引張試験は大きく分けて，母材部の引張試験，全溶着金属部の引張試験（JIS Z 3111），継手引張試験（JIS Z3121），の３種に分類される．試験片採取方法の概略を図

図１

厚鋼板溶接部の試験方法

溶接学会誌

第 77 巻（2008）第 8 号

33746

図２ 引張試験片の採取要領例(a)-1 母材部引張（圧延方向），(a)-2 母材部引張（圧延直角方向），(b) 全溶着金属部引張，(c) 継手引張

図３ 最高硬さ試験方法（JIS Z 3101）取し，試験に供する．引張試験は油圧式のアムスラー型

硬さ試験方法自体にはいくつかの種類があり，代表的万能試験機やサーボモータ式のインストロン型試験機等なものにビッカース硬さ HV（JSI Z 2244），ブリネル硬さが使用され，昨今ではデジタルデータ処理機能を搭載しHB（JIS Z 2243），ロックウェル硬さ HR（JIS Z 2245）等た試験機が主流となりつつある．

があり，いずれもダイヤモンド錐や鋼球などを試験片表

また，引張試験の各種測定結果には，試験片の形状お面に一定の荷重条件で押しつけ，その圧痕寸法を測定す

よび寸法，試験温度や引張歪速度，溶着金属部引張試験ることにより算出する．いずれの方法を採用するかに関および継手引張試験では溶接施工条件（溶接入熱，予後しては準拠する規格によるため，事前に適切な方法を選熱処理条件，パス間温度など）が大きく影響することか択し，測定値の整合を取る必要がある．

ら，案件毎に準拠する規格詳細を遵守する必要がある．
2.3

衝撃試験

厚鋼板の溶接による硬化性を調べる試験方法としては，
JIS Z 3101 に規定される「溶接熱影響部の最高硬さ試験方衝撃試験は材料および溶接部の延靱性を評価するため法」，JIS Z 3115 に規定される「溶接熱影響部のテーパ硬の高速破壊試験であり，一般的にはシャルピー試験を指さ試験方法」等がある．特に前者は試験片・溶接方法がす場合が多い．

簡便なため，比較的多用されている．図３に試験方法をシャルピー試験片は，JIS では JIS Z 2242 に規定されて示す．

いる試験片の内，2 mm 深さの V ノッチ形状の試験片が所定の寸法に切断加工した鋼板に対して，被覆アーク一般的に使用される．試験片の採取は母材部，溶接金属溶接棒によりビードオンプレート溶接を行った後，溶接部，溶接熱影響部（HAZ）の各評価対象に対して，それ線中央切断面のビード直下，板面に平行に硬さ分布を測ぞれの位置に切欠を設けた試験片を採取する．さらに，定し，その最高硬さを測定する．さらに，必要に応じて規格毎に材料の厚さおよび溶接施工方法によって試験片試験片を予熱して同様の測定を繰り返し，最高硬さと予中央部の位置や切欠位置などが個別に規定されているこ

熱温度の関係を調査する場合もある．一方のテーパ硬さとが多いため，案件毎に準拠する規格詳細を遵守する必試験に関しては JIS 規格をご参照いただきたい．

要があることはいうまでもない．特に溶接熱影響部の衝また，上述した硬化性を評価するための硬さ試験とは撃試験では，溶融線（Fusion Line もしくは Bond 部とも別に，実溶接継手の横断面に対して連続的に硬さ試験を言われる：切欠長さの内，溶接金属と熱影響部が 50％ づ行いその硬さ分布を調査し，熱影響部の硬化・軟化の度つ），HAZ-1 mm（溶融線から 1 mm 熱影響部側）等，そ合いを調べたり，溶接金属部・熱影響部・母材部のマッの切欠位置が厳密に規定されている場合があり，試験片チングを評価する場合もある．

加工時に十分な配慮が必要となる．

2.5

溶接割れ試験

シャルピー試験の評価は通常，吸収エネルギー（一般厚鋼板溶接部の評価の中で最も重要な試験の一つが溶的に J [ジュール] で表される）によって評価されるが，接割れ試験であり，一般的に「溶接性の評価」という場

規格によっては脆性（延性）破面率，エネルギー（もし合には，この溶接割れ試験の評価を指す場合が多い．溶くは破面）遷移温度，横膨出量なども評価指標として併接割れは実施工でしばしば発生し，継手，ひいては構造用されることがある．

物全体の健全性を損ねる重大な溶接欠陥であり，その分

2.4

硬化性試験

類・発生原因・対策が多岐に渡るために，その評価試験

厚鋼板の溶接構造物において，その硬化性の評価は，方法も細かく分類されている．代表的な溶接割れ試験方

後述する溶接低温割れの防止を図る指標としてのみなら法の種類とその特徴を表１に示す．JIS，WES 等といったず，応力腐食割れ感受性や，耐摩耗性の評価指標として規格に規格化されているものから，材料研究で使用するも使われることがある．

ような特殊な試験まで，極めて多くの試験方法があるこ

34

溶接接合教室−基礎を学ぶ− 小野：材料と溶接部の試験法

747

表１

溶接割れ試験方法の種類と特徴とがわかる．
溶接割れで代表的なものは表中にも記載のある高温割れと低温割れである．一般的に高温割れは溶接時の凝固よって結果が大きく変わるため，実施にあたっては厳密な管理・記録が必要である．
スリット形の割れ試験は試験片を何水準かの温度に予収縮時など，高温域で発生するものを指し，低温割れは熱して試験を行い，低温割れが発生しない最低予熱温度

溶接終了後，ある程度の時間が経過した後，室温近傍で（俗に y stop と言われる）を材料毎に求め，実施工時の必発生するものを指す場合が多い．紙面の関係で全ての評要予熱温度を判断するという方法がとられる場合が多い．

価試験方法をご紹介することは出来ないが，代表的な試

また，y 形割れ試験片の拘束度は一般的な実構造物の拘束

験方法を以下に紹介する．

度よりも高いことが知られており，同試験法は耐溶接低

図４は低温割れの代表的な評価試験であるスリット型温割れに対して安全側の評価であると言われている．の割れ試験方法である．(a) の y 形割れ試験（JIS）は主

図５は高温割れの代表的な評価試験である，C 形ジグに熱影響部の低温割れを，(b) の U 形割れ試験（JIS）は拘束突合せ溶接割れ試験方法（JIS Z 3155）であり，フィ主に溶接金属部の低温割れを評価する方法である．いずスコ割れ試験とも言われる．ルート間隔 0〜6 mm を設けれの場合も，試験片の中央部にスリットを設けた開先をた試験片を拘束ジグに鉛直方向（トルク：118 N･m）お有しており，この開先内に溶接を行い，試験片自体の拘よび水平方向に固定し，開先内を断続的に溶接，発生す束力によって割れを発生させる，いわゆる自拘束形の割る高温割れの有無を調べる方法である．

れ試験である．これらの割れ試験では材料自体の溶接性以上，代表的な割れ試験方法を紹介したが，前述したのみならず，使用する溶接材料や溶接時の温度・湿度にように実際に発生する溶接割れの種類・要因は多岐に渡
溶接学会誌

第 77 巻（2008）第 8 号

35

748

(a) ３点曲げ試験片

図４ スリット形の低温割れ評価試験片(a) y 形溶接割れ試験，(b) U 形溶接割れ試験（JIS Z 3158）（JIS Z 3157）

図５

C 形ジグ拘束突合せ溶接割れ試験（JIS Z 3155）(b) コンパクト試験片
図６ 標準破壊靱性試験片（WES1108，1109）

るため，その評価にあたっては適切な手法を選択・適用することが重要である．
2.6

小型脆性破壊試験

小型脆性破壊試験は材料および溶接部の使用される温度での脆性（不安定）破壊に対する限界値を評価するための実施される破壊力学に基づいた試験であり，一般的には CTOD 試験が多く用いられている．
小型脆性破壊試験は母材部，溶接部について，それぞれ WES1108，WES1109 に試験片寸法，試験方法が規定されているが，母材部については通常図６に示す３点曲げ試験片あるいはコンパクト試験片，溶接部については３点曲げ試験片が使用される．試験片は母材部，溶接金属部，溶接熱影響部（ボンド，HAZ）の各評価対象に対して，それぞれの位置に機械切欠に引き続いて導入された疲労予き裂の先端が位置するよう用意される．予き裂の寸法・形状が詳細に規定されていることから，特に溶接熱影響部の試験では，板厚方向の残留応力分布による

図７

ディープノッチ試験片

疲労予き裂長さの不均一を避ける目的で，疲労予き裂導入前に局所的な塑性ひずみを付与する等の処理が必要な場合がある．
CTOD 試験の評価は，鋼構造物の使用温度で３本の試る．溶接部の試験では構造物の溶接残留応力の効果も含験を行い，その最低値が用いられるのが一般的である．

めた破壊靱性の評価ができることから，造船や海洋構造また，材料の延性・靱性が高い場合には多くの場合脆性物用材料の評価結果が数多く報告されている．図７は日破壊が生じず最高荷重時の CTOD のみが測定されるが，本で開発されたディープノッチ試験片であり，通常は機これは脆性破壊に対する限界値とはならないため注意が械加工によって導入した切欠全長が試験片幅の 40％ とい必要である．

った大きなものとしているため，実断面応力が材料の降

2.7

大型脆性破壊試験

伏強度以下の状態でも，ある温度以下では脆性破壊を評

大型脆性破壊試験は実際の溶接鋼構造物の要素を模擬価できるようになっている．試験片は通常タブに溶接さした状態での材料の破壊靱性を評価するために実施されれ，大型の引張装置（テストリグ）を用いて試験に供さ

36

溶接接合教室−基礎を学ぶ− 小野：材料と溶接部の試験法

749

図８

S-N 曲線の例

図10

十字引張試験法（JIS Z3137）

図11

十字引張試験法（JIS Z 3137）(a) 二枚重ね試験片形状(b) 三枚重ね以上の試験片形状
図９ 引張せん断試験法（JIS Z3136）

れる．

図８は縦軸に負荷応力振幅σ，横軸にその応力振幅で溶接継手のディープノッチ試験において，切欠は溶接試験片の破壊までに繰り返した数 N をプロットしたもの

金属部，溶接熱影響部（ボンド，HAZ）に導入され，脆で，一般的に S−N 曲線と呼ばれている．鉄鋼材料では性破壊発生の限界値が Kc，δc といった破壊力学パラメ

概ね 10 6〜10 7 回の繰返しで限界の疲労強度（疲労限度）ータで評価されるのが一般的である．また，溶接継手のが存在し，通常 200 万回疲労強度等が疲労特性の評価指評価においては，この限界値の評価以外にも，発生した標として用いられている．

脆性き裂がどのような伝播経路をとって最終破断に至るかを確認する目的でもこの試験が行われることがある．
2.8

薄鋼板および溶接構造物の試験法

疲労試験

鋼構造物には，溶接・機械加工などの製造時に生じる

3.1

概要

欠陥や構造的応力集中部の存在に起因し，負荷応力が降

薄鋼板を使用して製作される溶接構造物は，自動車，伏強度以下であっても疲労き裂の発生や進展現象が生じ，鉄道車両等の輸送機および飲料缶，燃料タンク等の容器最終的に破断に至る場合がある．そこで，材料の繰返し他，多くの産業分野において用いられている．薄鋼板の応力に対する強度（疲労強度）を確認するために疲労試

溶接部の評価方法には，溶接継手の静的強度および疲労験が行われる．

強度を定量的に評価する方法と溶接部の接合状態を，簡溶接学会誌

第 77 巻（2008）第 8 号

37

750

疲労試験

便な手法により評価する方法がある．以下に，これらの3.3

評価方法について概説する．

疲労試験も引張試験と同様に，溶接部（ナゲット）に3.2

せん断負荷がかかる場合とはく離負荷がかかる場合に対引張試験

薄鋼板の溶接は，抵抗スポット溶接法が主に用いられており，スポット溶接継手強度の評価方法が JIS で規定応した試験法が JIS で規定されている．
3.4

溶接部品質評価法

されている．抵抗スポット溶接は，薄鋼板を重ねて溶接

薄鋼板の溶接部は，厚鋼板のそれに比べて，低荷重でするため，溶接部（ナゲット）にはせん断負荷がかかる破断するため種々の簡便な評価法が JIS に規定されてい場合とはく離負荷がかかる場合に分類される．それぞれ，る．図14は，ねじり試験法（JIS Z 3144）である．溶接部引張せん断試験法と十字引張試験法と呼ばれている．そ（ナゲット）にねじり荷重を負荷して破断させる方法であれぞれの試験片形状を図９，10に示す．十字引張試験法

り，破断面からナゲット径が評価でき，継手品質の良否では，図11に示すように試験片のクランプ治具も JIS Zが判定できる．

3137 で規定されている．

図12

図15は，ピール試験法（JIS Z 3144）である．この試験

引張せん断疲労試験法（JIS Z3138）
図16

たがね試験法（JIS Z 3144）(a) プラグ破断（母材）

図13

十時引張疲労試験法（JIS Z3138）(b) 界面破断

図14

ねじり試験法（JIS Z 3144）(c) 部分プラグ破断

図1538

ピール試験法（JIS Z 3144）

溶接接合教室−基礎を学ぶ− 小野：材料と溶接部の試験法

図17 各種試験法におけるナゲットの破断形
態と破断径（JIS Z 3137）

751

法は，二枚重ねて溶接された溶接部の片側の鋼板を固定して，もう一方の鋼板をローラ治具などを用いてナゲッおわりにトを引き剥がす方法である．図16は，たがね試験法（JISZ 3144）である．この試験法は，くさび型の治具を一定

本稿は，「材料と溶接部の試験法」という標題で，主に量挿入して，破断の有無あるいは破断形態で品質を評価鉄鋼材料を対象とした溶接部の試験・検査法について概する方法である．

説した．

図17は，各種試験法によって破断したナゲットの破断

本稿で掲載した試験・検査法は，全て JIS で規定され形態と破断径の定義を示す．破断形態には，破断がナゲており，詳細は「JIS ハンドブック 溶 接 ｡（基本）」を参ット内に入らず母材部で破断した場合を「プラグ破断」，照して頂きたい．

破断がナゲット界面部で発生した場合を「界面破断」，ならびに破断の初期段階にナゲット内部に入りその後，母材部に移行した場合を「部分プラグ破断」と定義している．

参考文献
JIS ハンドブック
協会．

2008（40−1）溶接．（基礎），日本規格

溶接学会誌

第 77 巻（2008）第 8 号

39